标题：UNS N10276
UNS N10276概述
UNS N10276是一种含钨的镍铬钼- 合-金，其硅、碳的含量极低。UNS N10276具有以下特性●在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。
●出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。UNS N10276应用领域在化工和石化领域得到了广泛的应用，如应用在接触含氯化物有机物的元件和催化系统中。这种材料尤其适合在高温、混有杂质的无机酸和有机酸（如甲酸和乙酸）、海水腐蚀环境中使用。
其它应用领域：
●纸浆和造纸工业，如煮解和漂白容器
●FGD 系统中的洗涤塔、再加热器、湿汽风扇等
●在酸性气体环境中作业的设备和元件
●乙酸和酸性产品的反应器
●硫酸冷凝器
●亚甲二苯异氰酸盐（MDI）
●不纯磷酸的生产和加工
UNS N10276 相近牌号
NS333（中国）、NC17D（法国）、W.Nr.2.4819、NiMo16Cr15W（德国）hastelloyc-276、UNS N10276(美国） NiMo16Cr15Fe6W4(ISO)
UNS N10276 化学成份
镍Ni铬Cr铁Fe碳C锰Mn硅Si钼Mo钨W钴Co钒V磷P硫S最小值15.04.015.03.00.1最大值余量16.57.00.011.00.0817.04.52.50.30.0150.01
UNS N10276物理性能
UNS N10276密度密度：ρ=8.9g/cm3UNS N10276熔化温度范围熔化温度范围： 1325～1370℃
UNS N10276焊接
UNS N10276适合采用任何传统焊接工艺焊接，如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊。UNS N10276 填充金属通常选用的填充金属
Nicrofer S 5923-FM59
W.-Nr. 2.4607
SG-NiCr23Mo16
AWS A5.14 ENiCrMo-13
药皮焊条
W.-Nr. 2.4609
EL-NiCr22Mo16
AWS A5.11 ENiCrMo-13UNS N10276 焊接参数及影响焊接操作应在规定的低热量输入下进行，层间温度不超过120℃，并采用窄焊道技术，注意正确选择电焊丝和电焊条的直径（请咨询我们的焊接实验室）根据这些原理，可以控制焊接参数并得到表-8 所示的单位长度的热量输入。UNS N10276焊后处理（酸洗及刷除氧化物）若没有特别要求或规定，酸洗通常是焊接中的最后一道工序，一般情况下酸洗由专业工厂完成。
若工件质量要求极高，焊完后，当材料仍处于高温时就应立即用不锈钢刷刷去氧化物，这样通常能得到理想的表面状态，也能彻底地清除氧化物。>> Hastelloy C-276 (UNS N10276) 含钨的镍-铬-钼合金
Hastelloy C-276特性及应用领域概述：
该合金在氧化和还原状态下，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性。出色的耐点腐蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂性能。合金适用于各种含有氧化和还原性介质的化学流程工业。较高的钼、铬含量使合金能够耐氯离子的侵蚀，钨元素也进一步提高了其耐腐蚀性。Hastelloy C-276是仅有的几种能够耐潮湿氯气、次氯酸盐以及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，该合金对高浓度的氯化盐溶液具有显著的耐腐蚀性（如氯化铁和氯化铜）。
Hastelloy C-276相近牌号：
W.Nr.2.4819  NiMo16Cr15W (德国)  NC17D (法国)
Hastelloy C-276 化学成份：
合金 牌号 %镍Ni铬Cr铁 Fe钼 Mo钨W钴 Co碳 C锰 Mn硅 Si硫 S磷 P钒 V钛 TiHastelloy C-276  最小 余量15.04.015.03.0      0.1 最大 16.57.017.0 4.52.50.011.00.080.0010.0150.3 Hastelloy C-276物理性能：
密度 g/cm3熔点 ℃ 热导率 λ/(W/m•℃) 比热容 J/kg•℃ 弹性模量 GPa剪切模量 GPa电阻率 μΩ•m 泊松比 线膨胀系数 a/10-6℃-1 8.91325137010.2(100℃)407208 791.25 11.7(20~100℃)Hastelloy C-276力学性能：(在20℃检测机械性能的最小值)
热处理方式 抗拉强度σb/MPa 屈服强度σp0.2/MPa 延伸率σ5 /%布氏硬度 HBS固溶处理 75836362 Hastelloy C-276生产执行标准：
标准 棒材 锻件 板(带)材 丝材 管材 美国材料与试验协会 ASTM  B574ASTM  B564ASTM  B575 ASTM  B622ASTM  B619ASTM  B626美国航空航天材料技术规范      美国机械工程师协会 ASME  SB574ASME  SB564ASME  SB575 ASTM  SB622ASTM  SB619ASTM  SB626Hastelloy C-276 金相组织结构：
合金为为面心立方晶格结构。
Hastelloy C-276工艺性能与要求：
1、热加工燃料中的含硫量越低越好，天然气中的硫含量应少于0.1%，重油中硫含量应少于0.5%。
2、合金的热加工温度范围1200℃～950℃，冷却方式为水冷或快速空冷。
3、适合采用任何传统焊接工艺焊接，如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊。
>> Incoloy800HT (UNS NO8811) 
Incoloy800HT特性及应用领域概述：
该合金能耐很多腐蚀介质腐蚀。其较高的镍含量使其在水性腐蚀条件具有很好的抗应力腐蚀开裂性能。高铬含量使之具有更好的耐点腐蚀和缝隙腐蚀开裂性能。该合金具有很好的耐硝酸、有机酸腐蚀性，但是在硫酸和盐酸中的耐腐蚀性有限。除了在卤化物有可能发生点腐蚀外，在氧化性和非氧化性盐中有很好的耐腐蚀性。在水、蒸气以及蒸汽、空气、二氧化碳的混合物中也具有很好的耐腐蚀性。应用于硝酸冷凝器——耐硝酸腐蚀、蒸汽加热管——很好的机械性能、加热元件管——很好的机械性能等。
Incoloy800HT相近牌号：
W.Nr.1.4958(德国)
Incoloy800HT 化学成份：
合金 牌号 %镍Ni铬Cr铁 Fe钼 Mo铌 Nb钴 Co碳 C锰 Mn硅 Si硫 S铜 Cu铝 Al钛 TiIncoloy800HT最小 30.019.0    0.06    0.150.15最大 35.023.039.5   0.11.51.00.0150.750.600.60Incoloy800HT物理性能：
密度 g/cm3熔点 ℃ 热导率 λ/(W/m•℃) 比热容 J/kg•℃ 弹性模量 GPa剪切模量 GPa电阻率 μΩ•m 泊松比 线膨胀系数 a/10-6℃-1 8.01350140011.6(100℃)455198 0.98 14.4(20~100℃)Incoloy800HT力学性能：(在20℃检测机械性能的最小值)
热处理方式 抗拉强度σb/MPa 屈服强度σp0.2/MPa 延伸率σ5 /%布氏硬度 HBS固溶处理 45018035 Incoloy800HT生产执行标准：
标准 棒材 锻件 板(带)材 丝材 管材 美国材料与试验协会 ASTM  B408ASTM  B564ASTM  B409 ASTM  B407ASTM  B163ASTM  B514ASTM  B515美国航空航天材料技术规范 AMS  5766 AMS  5871  美国机械工程师协会 ASME  SB408ASME  SB564ASME  SB409 ASTM  SB407ASTM  SB163ASTM  SB514ASTM  SB515Incoloy800HT 金相组织结构：
该合金为面心立方晶格结构。极低的碳含量和提高了的Ti:C 比率增加了结构的稳定性和最大的抗敏化性以及抗晶间腐蚀性。950℃左右的低温退火保证了细晶结构。
Incoloy800HT工艺性能与要求：
1、合金适合于热加工和冷加工，但由于具有高强度，需要大功率的加工设备。
2、合金热加工温度范围1200℃～900℃，冷却方式为水淬或在760℃～540℃之间尽量快速冷却。热弯曲应在1150℃-1000℃之间进行。
3、适合采用任何传统焊接工艺焊接，如钨电极惰性气体保护焊、等离子弧焊、手工亚弧焊、金属极惰性气体保护焊、熔化极惰性气体保护焊、保护气体电弧焊等。